SÉANCE DU l5 NOVEMBRE I9l5. 6o3 



alumineuv (alun, etc.) du premier bain, éLanl de nature astringente, ont, malgré leurs 

 propriétés bien connues de mordançage, tendances à resserrer les pores des fibres et à 

 entraver la pénétration intime des produits imperméabilisateiirs. En plus et à un autre 

 point de vue, le bain de savon, quand bien même il serait employé en premier dans les 

 phases d'immersion, n'étant pas en mélange intime préalable avec le sel alumineux, 

 ne peut produire un précipité suffisamment intime sur la libre, et il y a plutôt action 

 de superposition. 



D'après ces considérations théoriques, j'ai cherché à constituer un bain 

 imperméabilisa teur qui, excluant les propriétés astringentes de l'alun et ne 

 précipitant pas par le savon, permît de réaliser dans le même bain le 

 mélange intime et simultané dti sel d'alumine et du savon, la réaction 

 de mutuelle précipitation étant différée pour n'être réalisée qu'après 

 l'imprégnation simultanée du sel d'alumine et du savon, au moyen d'un 

 bain d'eau acidulée, déclenchant la précipitation du savon alumineux sur la 

 fibre. 



J'ai obtenu ce résultat au moyen des aluminates alcalins et pratiquement 

 de l'aluminate de soude. Le bain imperméabilisateur est donc constitué par 

 une solution aqueuse d'aluminate de soude, plus ou moins concentrée selon 

 les cas (nature du tissu, force imperméable, etc.) additionnée de savon de 

 soude. On obtient ainsi une solution sapo-alumineuse soluble, qui peut être 

 en plus additionnée d'adjuvants tels que caséines, gélatines, corps résineux.. 

 Le drap ou tissu est immergé, foulé et imprégné dans cette dissolution, 

 puis, après essorage, il est séché. 



L'imprégnation de la fibre textile par la solution scipo-alumineuse^ c'est- 

 à-dire d'aluminate et de savon sodiques, peut surtout avec la laine être 

 observée au microscope muni du micromètre oculaire, en opérant de préfé- 

 rence avec des grossissements moyens. Dans ces conditions, on voit les 

 écailles, qui sont imbriquées sur la fibre laineuse, s'entr"ouviur sous l'action 

 du liquide sapo-alumineux, puis ultérieurement se rétracter sous l'action de 

 la solution acidulée du bain fixateur. 



Le drap ou tissa est finalement immergé et foulé dans un bain constitué 

 par de l'eau faiblement acidifiée avec de l'acide formique ou acétique, ou un 

 sel à réaction acide, l'acétate d'alumine par exemple. ( )n détermine ainsi 

 la décomposition du produit sapo-alumineux fixé sur la fibre et la précipi- 

 tation d'un savon d'alumine insoluble intimement mélangé avec le sel 

 d'alumine (acétate, etc.), de soude et les corps gras libérés. Le mélange de 

 ces substances constitue un composé hydrofuge très adhérent et stable, qui 

 rend le tissu imperméable à l'eau, tout en le laissant suffisamment perméable 

 à l'air et à la transpiration. 



